本文研究目的在于研究聚乙烯醇栓塞微球的理化性能,为聚乙烯醇栓塞微球的生产工艺提供坚实的数据基础以及优化建议,从而深入和扩大聚乙烯醇栓塞微球的临床应用。1实验部分1.1材料聚乙烯醇栓塞微球(自制)。1.2仪器设备工业显微镜(型号:SK2610BSAIKEDIGITAL)、SK2010显微测量系统、拉力试验机(型号:ZQ-2000,深圳新广行检测技术有限公司)、SuperTest(东莞市智取精密仪器有限公司)、水分测定仪(型号:MB25,广州市怡华新电子仪器有限公司)。图1干微球图2湿微球2实验方法2.1PVA栓塞微球的外观观察取干微球及用氯化钠注射液浸泡30min后制成的湿微球,在工业显微镜下进行外观形态的观察,记录下微球外观形态信息并拍照。2.2PVA栓塞微球的弹性测定将PVA栓塞微球按不同粒径分别在氯化钠注射液中进行充分溶胀30min、60min、90min、120min后,使用压力测量器对溶胀后的微球进行弹性测试。2.3PVA栓塞微球的粒径在显微镜下检视总粒数及符合规定大小的粒数,并计算出两者比例(%),同时按下列公式计算微球的平均粒径:Dn=∑nidi/∑ni,其中Dn为微球平均粒径,di为微球粒径,ni为微球总数。2.4PVA栓塞微球的溶胀率将氯化钠注射液浸泡30min后制成的湿微球,用粒4度分析软件测量其粒径,按公式V=3πR,转换成微球体积,再将同组粒径大小的干、湿微球体积进行比较,按V−V公式计算微球的溶胀率:溶胀率(%)=V×100%。2.5PVA栓塞微球的推注力测定取微球氯化钠注射液中,浸泡10min、20min、30min,使其充分溶胀,与碘海醇注射液分别按照0:1、1:1、2:1、3:1的不3211图3显微镜下的干微球图4显微镜下的湿微球①课题来源:海南医学院大学生创新创业训练计划项目(课题编号:HYCX2018109)。作者简介:张璐(1997-),女,汉族,吉林省人,研究生在读,主要从事药物化学研究工作。通讯作者:姜月霞(1977-),女,汉族,山东人,硕士,副教授,主要从事生物技术药物研究,E-mail:yangjiangyx@126.com。94科技创新导报ScienceandTechnologyInnovationHerald2019NO.25ScienceandTechnologyInnovationHerald工业技术科技创新导报图5不同浸泡时间下的pH值表1微球压缩前后的直径粒径(μm)初始直径(mm)压缩至50%后直径(mm)100~3000.164±0.0040.083±0.018300~5000.397±0.0180.187±0.009500~7000.638±0.0030.320±0.001表2不同粒径范围的微球在不同浸泡时间下的弹性值时间(min)306090120粒径(μm)100~300300~500500~700100~300300~500500~700100~300300~500500~700100~300300~500500~700弹性(N)0.019±0.00040.028±0.00060.034±0.00070.023±0.00050.037±0.00040.040±0.00050.033±0.00100.037±0.00020.045±0.00090.041±0.00040.051±0.00060.067±0.0007表3三组不同粒径范围的合格率粒径范围100~300检视总粒数符合规定粒数合格率21220194.8100~5001731599